58 



nische pap koperen rugpulverisateurs in den handel gebracht, 

 die van binnen vertind zijn; deze zal men dus voor Bourgon- 

 dische pap niet kunnen gebruiken. 



De bij dit artikel gevoegde plaat maakt het den prakticus 

 gemakkelijk een overzicht over het hier medegedeelde te krij- 

 gen. De staven van twaalf verschillende metalen, die in fig. 3 

 zijn afgebeeld, zijn eerst alle met hun eene (linksche) uiteinde ge- 

 durende anderhalf uur in Bourgondische pap (3 deelen normaal 

 pappoeder op 100 dln. water) gedoopt en daarna alle met hun 

 andere (rechtsche) uiteinde gedurende even langen tijd in Cali- 

 fornische pap (1 dl. pap van 20° B. en 10 dln. water). Het 

 resultaat is in de hier volgende tabel weergegeven. 



Bourg. pap. j Metalen en legeeringen. 



Californ. pap. 



aangetast. 



aangetast. 



aangetast. 



niet aangetast. 



smeedijzer (bijna zuiverijzer) 

 gietijzer (ijzer met 2 tot 6 pet. 

 koolstof en kiezel) 

 staal (ijzer met 1 tot 2 pet. 

 koolstof) 

 zink 

 gegalvaniseerd (verzinkt) 



ijzer 

 tin 



vertind ijzer (blik) 

 koper 

 muntbrons (95 pet. koper, 4 



pet. tin, 1 pet. zink) 

 geschütbrons (9 dln. koper, 

 1 dl.tin,somseenspoorzink) 

 geel koper ( ± 3 dln. koper 



en 1 dl. zink) 

 lood 



niet aangetast. 



sterk aangetast, 

 iets minder sterk 

 aangetast, 

 nog iets minder 

 sterk aangetast, 

 nauwelijks waar- 

 neembaar aanget. 

 niet aangetast. 



Duidelijk ziet men, dat de aantasting van koperlegeeringen 

 sterk afneemt naarmate het gehalte aan tin of zink toeneemt. 

 Rood koper wordt in korten tijd zeer sterk aangetast onder 

 vorming van een zwarte zwavelverbinding, die loslaat van het 



